Zur Lichtbrechung des Goldes, Silbers, Kupfers und Platins. 45 



Ich habe auch die Anwendung der BECKE'schen Methode ^^) an 

 den dünnen Metallschichten versucht, es gelang jedoch beim Gold, 

 Silber, Kupfer und Platin die bekannte helle Linie weder beim Heben 

 noch beim Senken des Tubus auf der Seite der Metalle deutlich 

 genug zu erhalten, einesteils wegen der sehr geringen Dicke der 

 Präparate, ferner auch wegen der allzu grossen Absorption und der 

 starken Reflexion der genannten Metalle, abgesehen davon, dass die 

 Intensität jener Linie auch von der Beschaffenheit und der Lage der 

 seitlichen Begrenzungsfläche des untersuchten Präparates abhängt. 

 Beim Eisen trat aber jene helle Linie bereits deutlicher zum Vor- 

 schein. 



Von den bisher angewandten Untersuchungsmethoden bezüglich 

 der Lichtbrechung der Metalle steht der du CnAüLNEs'scheu Methode 

 jene von Kündt angewandte am nächsten, denn die KuNDT'schen 

 Prismen wichen eigentlich nicht allzuviel von planparallelen Platten, 

 indem die Prismenwinkel beim Silber nur 10"9" bis 41*8", bei Gold 

 18-8" und 27-0", bei Kupfer zwischen 16-6" und 24-0" und bei 

 Platin 24-5" und 28'3" betrugen. Deswegen erscheint es wünschens- 

 wert die KüNDx'schen Resultate näher zu betrachten. 



Bei geringen Prismenwinkeln ergaben sich für die beobachtete 

 Lage des austretenden Spaltbildes selbstverständlich auch nur geringe 

 Abweichungen, maximal beim Silber —32-6", bei Gold — 11*3", bei 

 Kupfer — 8*2" für weisses Licht. Wäre n der genannten Metalle 

 gleich approxim. 3, da müsste die Ablenkung der Strahlen positiv 



sein, und aus der Formel n ^ ~~ 'f ' "^^^ welcher gerechnet wurde, 



wobei d den Prismenwinkel, a den Ablenkungswinkel der Strahlen 



a 

 bedeutet, würde ôz=z—- erfolgen, also maximal beim Silber -f- 21-4", 



bei Gold -[-13*5", bei Kupfer -|-120", folglich würde die gesammte 

 Differenz betragen maximal: beim Silber 54"0", bei Gold 24*8", bei 

 Kupfer 20-2". 



Die grösste durchsichtige Dicke der KurfDx'schen Metallprismen 

 war recht gering, denn die Durchsichtigkeit für senkrecht auffallende 

 Strahlen reicht nach Quincke ^°) beim Silber nur bis zu einer Dicke 

 von etwa O'OOOlImm, beim Gold nur bis zu einer Dicke von etwa 



^^) F. Becke: üeber die Bestimmbarkeit der Gesteinsgemengteile, beson- 

 ders der Plagioklase auf Grund ihres LichtbrechuQgsverhältnisses. Sitzber. d. 

 kais. Akad. d. Wiss. in Wien, m. n. Classe, Bd. 102, 1893, Juli. 



^o) Pogg. Ann 129 (1866), pag. 183, 193. 



